## JIUBJ
Pemanfaatan Cuka Kayu Sebagai Bahan Pengawet Alami Kayu Pulai (Alstonia scholaris) Terhadap Serangan Jamur (Schizophyllum commune Fires.)

## Riana Anggraini, Jauhar Khabibi
Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi *Correspondence email: nanuk_onra@yahoo.co.id
Abstrak. Pengawetan kayu menggunakan bahan pengawet kimia memiliki efek negatif terhadap lingkungan, sehingga diperlukan pengawet yang  lebih ramah  lingkungan.  Cuka kayu dari  limbah gergaji  mengandung senyawa asam dan  fenol potensial sebagai pengawet alami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas cuka kayu tembesu ( Fagraea fragrans ) dan rengas ( Gluta renghas )  sebagai  pengawet  alami  dan  menganalisis  ketahanan  kayu  pulai  ( Alstonia  scholaris )  terhadap  serangan  jamur Schizophyllum  commune Fires . Metode  pengawetan  dilakukan  dengan  perendaman  dingin  selama  48  jam  kemudian  dilanjutkan dengan pengumpanan jamur Schizophyllum commune Fires selama 8 minggu. Variabel yang diamati adalah nilai retensi, absorbsi dan penetrasi bahan pengawet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai retensi dan absorbsi kayu pulai yang direndam dengan cuka  kayu  menurun  berdasarkan  posisi  bagian  kayu,  mulai  dari  pangkal,  tengah  dan  ujung.  Nilai  absorbsi  cuka  kayu  tembesu memiliki  nilai  yang  lebih  besar  daripada  cuka  kayu  rengas.  Hasil  penetrasi  cuka  kayu  menunjukkan  peningkatan  mulai  dari pangkal,  tengah  dan  ujung  kayu.  Cuka  kayu  rengas  tidak  terlihat  hasil  penetrasi  sementara  cuka  kayu  tembesu  terlihat  hasil penetrasinya. Pengamatan pada sampel kayu menunjukkan bahwa cuka kayu rengas dan tembesu dapat menghambat pertumbuhan jamur Schizophyllum commune Fires.
Kata kunci : Cuka kayu; Jamur; Pengawetan; Rengas; Tembesu.
Abstract.  Preserving  wood  using  chemical  preservatives  has  a  negative  effect  on  the  environment,  so  preservatives  are  needed that are more environmentally friendly. Wood vinegar from sawn waste contains potential acid and phenol compounds as natural preservatives. This study aims to assess the effectiveness of tembesu wood vinegar (Fagraea fragrans) and rengas (Gluta renghas) as natural preservatives and analyze the durability of pulai wood (Alstonia scholaris) against Schizophyllum commune Fires. The preservation  method  is  carried  out  by  cold-soaking  for  48  hours  then  proceed  with  the  feeding  process  with  the  fungus Schizophyllum  commune  Fires  for  8  weeks.  The  variables  observed  were  retention  value,  absorption  and  penetration  of preservatives.  The  results  showed  that  the  retention  and  absorption  value  of  pulai  wood  that  was  soaked  with  wood  vinegar decreased based on the position of the wood part, starting at the base, middle and tip. The value and absorption of tembesu wood vinegar  has  a  greater  value  than  renghas  wood  vinegar.  The  results  of  wood  vinegar  penetration  showed  increased  values starting  from  the  base,  middle,  and  top  of  the  wood.  Renghas  wood  vinegar  is  not  visible  from  the  penetration  result  while tembesu wood vinegar is visible from the penetration. The visual checking on the wood samples shows that the both of Renghas and Tembesu wood vinegar can be inhibited the Schizophyllum commune Fires growth.
Keywords: Wood vinegar; Preservation; Fungi; Gluta renghas; Fagraea fragrans

## PENDAHULUAN
Pohon  pulai  merupakan  jenis  cepat  tumbuh  ( fast growing  species )  dan  memiliki  batang  yang  lurus.  Pulai mampu  tumbuh  di  tempat-tempat  terbuka  yang  telah rusak karena sifatnya yang toleran terhadap tanah miskin hara  dan  alkalin  (Prayudianingsih,  2014).  Kayu  pulai merupakan  kayu  yang  mudah  dikeringkan,  mudah dikerjakan  dan  mempunyai  daya  kembang  susut  sedang (Arinana  dan  Diba,  2009).  Hanya  saja  kayu  pulai termasuk  dalam  kelas  awet  V  dan  kelas  kuat  IV–V dengan  kerapatan  rata-rata  0,38  g/cm 3 (0,27–  0,49 gr/cm 3 ) Martawijaya et al. (2005). Hal ini mengakibatkan  kayu  pulai  mudah  terserang  organisme perusak  kayu.  Pemakaian  kayu  pulai  bisa  dioptimalkan dengan  melakukan  pengawetan  terhadap  kayu  untuk mencegah  dan  mengurangi  serangan  organisme  perusak kayu (Andrie et al ., 2016).
Pengawetan  kayu  dapat  menggunakan  beberapa jenis  bahan  pengawet  kimia,  seperti copper  chromium arsenate (CCA), paraffin wax (Liu et al ., 2018), ekstrak Juniperus virginiana L. (Eller et al ., 2010), tannin-boron (Tondi et  al .,  2012), cellulose  esterification (Agustin et al .,  2018),  Pro-Fos  400  EC  (Widiatmoko,  2013),  tetapi bahan  pengawet  ini  memiliki  efek  negatif  terhadap lingkungan  sehingga  diperlukan  bahan  pengawet  yang lebih  ramah  lingkungan,  seperti  bahan  pengawet  alami ekstrak  tembakau  (Maimunah,  2016),  ekstrak  akar  tuba (Astuti,  2016),  ekstrak  biji  buah  bintaro  (Sadir et  al., 2018) dan cuka kayu (Ulfa et al., 2016) yang merupakan bahan  pengawet  alami  yang  tidak  memberikan  efek negatif terhadap lingkungan dan ramah lingkungan.
Cuka  kayu  adalah  cairan  organik  yang  berwarna kuning  sampai  coklat  kehitaman  dan  berbau  sengak. Cuka kayu mengandung beberapa komponen kimia yang dikelompokkan  menjadi  asam  asetat,  metanol,  fenol, o -
Riana  Anggraini  dan  Jauhar  Khabibi,  Pemanfaatan  Cuka  Kayu  Sebagai  Bahan  Pengawet  Alami  Kayu  Pulai  (Alstonia scholaris) Terhadap Serangan Jamur (Schizophyllum commune Fires.)
creosol, furfural dan sikloheksan (Nurhayati et al ., 2005) yang  menyebabkan  cuka  kayu  memiliki  kemampuan untuk  meningkatkan  keawetan  kayu  dari  serangan organisme perusak kayu.
Cuka  kayu  umumnya  terbuat  dari  bahan lignoselulosa  seperti  kayu  pinus,  jati,  bakau  dan  limbah kayu  gergajian.  Bahan  lignoselulosa  yang  mengandung selulosa,  hemiselulosa  dan  lignin  yang  tinggi  dapat meningkatkan kualitas cuka kayu yang dihasilkan. Cuka yang  sangat  potensial  dihasilkan  dari  limbah  gergajian. Cuka  kayu  dari  limbah  gergajian  mengandung  senyawa asam  dan  fenol  sehingga  bahan  ini  potensial  sebagai bahan pengawet alami.
Limbah  kayu  gergajian  yang  dihasilkan  berupa sebetan  dan  serbuk  gergaji  pada  industri  penggergajian kayu  yang  masing-masing  dapat  mencapai  25,8%  dan 10,6% (Martawijaya dan Sutigno, 1990 dalam Nurhayati dan Adalina, 2009). Terdapat 150 industri penggergajian di  Jambi  yang  terletak  di  tepian  sungai  Batanghari (Malik,  2013),  dari  industri  tersebut  banyak  mengolah kayu  tembesu  ( Fagraea  fragrans )  dan  rengas  ( Gluta renghas )  sehingga  menghasilkan  limbah  gergajian  kayu tembesu dan rengas yang cukup besar. Limbah ini belum dimanfaatkan  secara  optimal  dan  dapat  diolah  menjadi cuka kayu.

## METODE Persiapan Bahan
Pohon pulai ditebang dengan jarak 20 cm dari atas permukaan  tanah,  selanjutnya  dibagi  menjadi  3  bagian yaitu:  bagian  pangkal,  tengah  dan  ujung.  Sampel  kayu diambil dari setiap bagian dengan ukuran p x l x t (2,5 x 2,5  x  0,5  cm)  tanpa  kulit.  Sampel  tersebut dikeringovenkan pada suhu ± 103 o C selama 24 jam.

## Pembuatan Cuka Kayu
Pembuatan cuka kayu menggunakan bahan serbuk kayu  gergaji  dengan  menggunakan  metode  karbonisasi. Serbuk  gergaji  dimasukkan  kedalam  tungku  pemasak dengan  kadar  air  15-20%  (Pujilestari,  2007),  asap  dari pemasakan  akan  masuk  ke  drum  pendingin,  selanjutnya cuka kayu ditampung sebagai bahan pengawet.

## Pengawetan Kayu
Cuka  kayu  yang  telah  didapatkan  dibuat konsentrasi  70%.  Sampel  uji  dimasukkan  kedalam larutan  selama  48  jam,  dengan  seluruh  permukaannya terendam,  kemudian  ditiriskan  selama  2  jam,  setelah  itu sampel  uji  siap  dimpankan  dengan  jamur Schizopyllum commune Fires .

## Pengujian Bahan Pengawet
Keberhasilan  suatu  bahan  pengawet  diukur berdasarkan  besarnya  nilai  retensi  (g/cm 3 ),  absorbsi (g/cm 3 )  dan  penetrasi  (mm).  Pengukuran  retensi  bahan pengawet  diukur  menggunakan  berat  contoh  uji  kayu sesudah  pengawetan  (Bbt),  berat  sebelum  dilakukan pengawetan  (Bat),  volume  contoh  uji  (V),  dan konsentrasi  larutan  bahan  pengawet  (C)  (Persamaan  1).
Selain  itu,  diuji  juga  nilai  absorbsi  bahan  pengawet (Persamaan 2) dan penetrasi bahan pengawet.
……………Persamaan 1.

## ……………Persamaan 2.

## Analisis Data
Analisis ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL)  dengan  2  faktor.  Faktor  pertama  adalah  bagian kayu  (K)  yang  terdiri  dari  3  taraf  yaitu  bagian  pangkal (k1),  bagian  tengah  (k2)  dan  bagian  ujung  (k3).  Faktor kedua  adalah  dua  jenis  cuka  kayu  dengan  konsentrasi 70%  (P)  yang  terdiri  dari  2  taraf  yaitu  cuka  kayu tembesu (p1) dan cuka kayu rengas (p2).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Retensi Bahan Pengawet Alami
Pengukuran  retensi  dilakukan  untuk  menentukan banyaknya  bahan  pengawet  yang  tertinggal  didalam kayu  (Kusumaningsih,  2011).  Hasil  pengujian  nilai retensi  kayu  pulai  yang  direndam  dengan  cuka  kayu menunjukkan  nilai  menurun  berdasarkan  posisi  bagian kayu,  mulai  bagian  pangkal,  tengah  dan  ujung  (Gambar 1).  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  bagian  kayu  tersebut memiliki karakteristik anatomi yang berbeda. Karakteristik  inilah  yang  mengakibatkan  mudah  atau tidaknya  bahan  pengawet  masuk  dan  bertahan  dalam kayu.  Kayu  bagian  ujung  memiliki  jenis  sel  yang  muda dan cenderung bersifat permiabel. Hal ini mengakibatkan  bahan  pengawet  kayu  mudah  sekali berpindah dari dalam kayu. Oleh karena itu, nilai retensi pada  bagian  ujung  kayu  lebih  rendah  dibandingkan bagian lainnya.
Gambar 1. Pengaruh bagian kayu dan jenis cuka kayu terhadap retensi cuka kayu
Absorbsi Bahan Pengawet Alami Absorbsi menunjukkan banyaknya bahan pengawet  yang  masuk  dan  meresap  kedalam  sampel kayu.  Semakin  tinggi  absorbsi  bahan  pengawet  maka perlindungan  terhadap  kayu  akan  semakin  tinggi. (Kusumaningsih,  2011).  Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  nilai  absorbsi  cuka  kayu  menurun  mulai  dari bagian pangkal, tengah dan  ujung  (Gambar  2). Hasil  ini bisa  terjadi  karena  adanya  perbedaan  karakteristik  kayu
Riana  Anggraini  dan  Jauhar  Khabibi,  Pemanfaatan  Cuka  Kayu  Sebagai  Bahan  Pengawet  Alami  Kayu  Pulai  (Alstonia scholaris) Terhadap Serangan Jamur (Schizophyllum commune Fires.)
pada tiga bagian tersebut. Kayu dibagian ujung memiliki karakteristik kayu yang lebih muda dan sel-selnya masih banyak  yang  aktif  membelah.  Kayu  dibagian  ujung memiliki  tebal  dinding  yang  lebih  besar  dibandingkan bagian  pangkal  dan  ujung.  Bagian  ujung  juga  memiliki diameter lumen yang kecil. Hal inilah yang mengakibatkan  bahan  pengawet  alami  memiliki  nilai absorbsi  yang  kecil  pada  bagian  ujung  kayu  (Haygreen et al ., 2003).
Gambar 2. Pengaruh bagian kayu dan jenis cuka kayu terhadap absorbsi cuka kayu
Jenis pengawet alami cuka kayu juga mempengaruhi  nilai  absorbsi  kayu.  Cuka  kayu  tembesu memiliki  nilai  absorbsi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  cuka  kayu  renghas.  Hal  ini  bisa  terjadi  ketika cuka kayu tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik ini seperti komponen kimia dan kekentalan cuka kayu. Komponen kimia pengawet alami mempengaruhi interaksi antara cuka kayu sebagai bahan pengawet  dengan  kayu  yang  diawetkan.  Semakin  besar komponen  yang  bisa  berikatan  dengan  komponen  kayu, maka nilai absorbsi akan meningkat. Selain itu, semakin rendah viskositas cuka kayu akan semakin mudah untuk masuk  kedalam  kayu  (Pizzi,  1994).  Hal  inilah  yang menyebabkan  cuka  kayu  tembesu  memiliki  nilai absorbsi  yang  lebih  besar  dibandingkan  cuka  kayu renghas.

## Penetrasi Pengawet Alami
Penetrasi  juga  merupakan  salah  satu  parameter yang  menunjukkan  keberhasilan  pengawetan  yang dilakukan. Semakin dalam penetrasi maka semakin lama daya  tahan  atau  masa  pakai  kayu  (Kusumaningsih, 2011). Hasil penetrasi cuka kayu tembesu menunjukkan nilai  yang  meningkat  mulai  dari  bagian  pangkal,  tengah dan  ujung  kayu  (Gambar  3).  Hal  ini  terjadi  karena karakteristik  bagian  kayu  yang  berbeda.  Karakteristik yang  paling  mempengaruhi,  diantaranya:  tebal  dinding sel,  diameter  lumen  dan  ukuran  pori  kayu.  Semakin besar  diameter  lumen,  semakin  tipis  dinding  sel  kayu dan semakin besar ukuran pori kayu maka nilai penetrasi bahan pengawet akan meningkat. Hal ini karena kondisi tersebut  memudahkan  bahan  pengawet  untuk  masuk kedalam  kayu.  Pada  cuka  kayu  renghas  nilai  penetrasi tidak dapat diuji.
Gambar 3. Pengaruh bagian kayu terhadap penetrasi cuka kayu

## Hasil Pengumpanan pada Jamur S. commune
Pada  pengujian  tingkat  keawetan  kayu  setelah diberi perlakuan dengan cuka kayu rengas dan cuka kayu tembesu menggunakan jamur S. commune menunjukkan peningkatan  keawetan  kayu.  Hasil  visual  pengumpanan sampel  kayu  pada  jamur S.  commune menunjukkan bahwa  kayu  yang  diberi  perlakuan  dengan  cuka  kayu rengas  dan  cuka  kayu  tembesu  mampu  menahan serangan  jamur S.  commune .  Serangan  jamur  ini  mulai terhambat  mulai  dari  minggu  pertama  sampai  dengan minggu kedelapan (Gambar 4).
Cuka  kayu  tembesu  dan  rengas  digunakan  untuk meningkatkan  kemampuan  kayu  untuk  menahan pertumbuhan  jamur.  Pada  kayu  kontrol  terlihat  jelas bahwa jamur mengalami pertumbuhan yang  pesat mulai dari  minggu  1  sampai  dengan  minggu  kedelapan.  Hal berbeda terjadi pada kayu  yang diberi perlakuan dengan menggunakan  cuka  kayu.  Kedua  jenis  cuka  kayu  ini memberikan gambaran visual mampu menahan pertumbuhan  atau  serangan  jamur S.  commune .  Cuka kayu  tembesu  dan  rengas  mampu  menahan  atau menghambat  pertumbuhan  jamur S.  commune karena memiliki kandungan senyawa yang bersifat anti jamur.
Gambar 4. Pengujian sampel perlakuan cuka tembesu (T), cuka renghas (R) dan kontrol (K) pada jamur S. commune selama 8 minggu.

## Analisis Statistik
Analisis  statistik  pada  4  parameter  menunjukkan hasil  yang  tidak  berbeda  (Tabel  1). Parameter  retensi, penetrasi,  dan  absorbsi  cuka  kayu  tidak  berbeda  antar jenis  cuka  kayu  yang  digunakan  dan  bagian  kayu  mulai
Riana  Anggraini  dan  Jauhar  Khabibi,  Pemanfaatan  Cuka  Kayu  Sebagai  Bahan  Pengawet  Alami  Kayu  Pulai  (Alstonia scholaris) Terhadap Serangan Jamur (Schizophyllum commune Fires.)
dari pangkal, tengah dan ujung. Hal ini dapat dilihat dari nilai  Fhitung  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan Ftabel.  Hal  serupa  juga  diperoleh  pada  sifat  fisis  kayu berupa kadar air.
Tabel 1 . Rekapitulasi analisis annova
Parameter Perlakuan Fhitung Ftabel Keterangan Retensi Bagian kayu 0,099 3,403 Tidak berbeda Jenis cuka 0,079 4,260 Tidak berbeda Penetrasi Bagian kayu 0,054 3,403 Tidak berbeda Jenis cuka 0,095 4,260 Tidak berbeda Absorbsi Bagian kayu 0,099 3,403 Tidak berbeda Jenis cuka 0,078 4,260 Tidak berbeda

## SIMPULAN
Retensi  dan  absorbsi  kayu  pulai  yang  direndam dengan  cuka  kayu  menunjukkan  nilai  yang  menurun berdasarkan  bagian  kayu  pangkal,  tengah  dan  ujung. Retensi  dan  absorbsi  cuka  kayu  tembesu  memiliki  nilai lebih  besar  dibandingkan  cuka  kayu  rengas. Penetrasi cuka  kayu  tembesu  menunjukkan  nilai  yang  meningkat mulai  dari  bagian  pangkal,  tengah  dan  ujung  kayu sedangkan  pada  cuka  kayu  rengas  tidak  terlihat  hasil penetrasinya.  Kedua  cuka  kayu  mampu  menghambat pertumbuhan jamur pada kayu.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrie,  Sulaeman  R,  Sribudiani  E.  2016.  Pengawetan kayu  pulai  ( Alstonia  scholaris L.)  dengan  asap cair  ampas  tebu  terhadap  serangan  hama  rayap tanah ( Coptotermes curvignathus.) Jurnal
Kehutanan. Fakultas  Pertanian  Universitas  Riau. 3(2): 1.
Agustin MB, Nakatsubo F, Yano H. 2018. Improving the thermall  stability  of  wood-based  cellulose  by esterification. Carbohydrate Polymers doi: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2008.02.071 .
Arinana dan Diba F. 2009. Kualitas kayu pulai ( Alstonia scholaris )  terdensifikasi  (sifat  fisis,  mekanis  dan keawetan). Jurnal  Ilmu  dan  Teknologi  Hasil Hutan . 2(2): 78-88.
Astuti  IW.  2016.  Efektifitas  ekstrak  akar  tuba  ( Derris sp. )  sebagai  bahan  pengawet  alami  pada  proses pengawetan kayu mahoni ( Swetenia macrophylla ) untuk  mencegah  serangan  rayap  kayu  kering ( Cryptotermes cynocephalus Light.). Tugas Akhir . Yogyakarta (ID); Universitas Gajah Mada.
Haygreen  JG,  Bowyer  JL,  Shmulsky  R,  2003. Forest Products  and  Wood  Science:  an  Introduction . IOWA: IOWA State Press.
Eller FJ, Clausen CA, Green F, Taylor SL. 2010.Critical fluid  ectraction  of Juniperus  virginiana L.  and bioactivity  of  extracts  against  subterranean termites and wood-rot fungi. Industrial Crops and Products 32:481–485.
Kusumaningsih  KR.  2011.  Sifat  penyerapan  bahan pengawet  pada  beberapa  jenis  kayu  bangunan.
Jurnal Wana Tropika 1(1):16 ̶ 25.
Liu  M,  Zhong  H,  Ma  E,  Liu  R.  2018.  Resistance  to fungal  decay  of  paraffin  wax  emulsion/copper azole compound system treated wood. International  Biodeterioration  &  Biodegradation doi: https://doi.org/10/1016/j.ibiod.2018.01.005 . Maimunah  RL.  2016.  Uji  efektifitas  ekstrak  tembakau sebagai  bahan  pengawet  alami  pada  pengawetan kayu jabon ( Anthocephalus cadamba Miq.) Untuk mencegah serangan rayap kayu kering Cryptotermes  cynocephalus Light. Tugas  Akhir . Yogyakarta (ID); Universitas Gajah Mada.
Malik  U.  2013.  Alternatif  pemanfaatan  limbah  industry pengolahan  kayu  sebagai  arang  kriket.  Jurnal Aptek 5 (1): 63-70
Martawijaya A, Kartasujana I, Mandang YI, Prawira SA,
Kadir  K.  2005. Atlas  Kayu  Indonesia .  Jilid  II. Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kehutanan. Departemen Kehutanan.
Nurhayati  T,  Roliadi  H,  Bermawie  N.  2005. Production of mangium (Acacia mangium) wood vinegar and its  utilization.  Journal  of  Forestry  Research  2(1): 13-25
Nurhayati  T,  Adalina  Y.  2009.  Analisis  teknis  dan finansial  produksi  arang  dan  cuka  kayu  dari limbah industri penggergajian dan
pemanfaatannya. Jurnal  Penelitian  Hasil  Hutan 27(4): 337 ̶ 351.
Pizzi  A.  1994. Advanced  Wood  Adhesives  Technology .
New york: Marcel dekker Inc.
Prayudianingsih  R.  2014.  Pertumbuhan  semai Alstonia scholaris , Acacia  auriculiformis dan Muntingia calabura yang diinokulasi fungi mikoriza arbuskula pada media tanah bekas tambang kapur. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea . 3(1) : 13- 23.
Pujilestari  T.  2007.  Pengaruh  cuka  kayu  gelam ( Melaleuca  cajuput ),  akasia  ( Acacia  mangium ) dan karet ( Hevea brasiliensis ) terhadap daya tahan simpan ikan segar. Jurnal Riset Industri 1(3): 147- 154
Sadir  MS,  Ardiantari  LD,  Mawangi  BWA.  2018.
Eksibubi (ekstrak biji buah bintaro) sebagai bahan pengawet alami bamboo tali ( Gigantochloa apus ).
Jurnal Sangkareang Mataram 4(2): 51 ̶ 56. Tondi G, Wieland S, Wimmer T, Thevenon MF, Pizzi A,
Petutschnigg.  2012.  Tannin-boron  preservatives for  wood  buildings:  mechanical  and  fire properties. Eur. J. Wood Prod . 70:689–696.
Ulfa  D,  Lusyiana,  Harionarso  B.  2016.  Pengaruh  lama penyimpanan  cuka  kayu  gelam  pada  pengawetan kayu  karet  ( Hevea  brasiliensis Muell.  Arg.) terhadap  serangan  rayap. Jurnal  Hutan  Tropis 4(1): 21 ̶ 27.
Widiatmoko  A.  2013.  Efisiensi  pengawetan  kayu terhadap  serangan  rayap  dengan  menggunakan bahan  pengawet  kimia  Pro-Fos  400  Ec. Skripsi .
Yogyakarta (ID); Universitas Negeri Yogyakarta.